Del P. Gio. Battista Pianciani 2[3 



" Cento grani d' ottone ben divisi furono posti in un ma- 

 tracio di vetro e trattati coll'acido azotico (nitrico) depu- 

 rato, il residuo non isciolto da questo acido fu posto nelT 

 acido cloroidico parimente depurato, ove si sciolse perfetta- 

 mente. La soluzione acida fu neutralizzata col carbonato di 

 calce puro e separato il fluido da poco carbonato di calce 

 non decomposto per mezzo di un filtro, fu diviso in due 

 biccbieri : versai in uno alcune gocce di cianoidro-ferrato di 

 potassa e formossi dell' azzurro di Prussia : versai nelT altro 

 dell' acido gallico in soluzione, e si produsse dell' incliiostro. 

 Riconosciuta la presenza del ferro, cercai di determinarne la 

 quantità. ,, 



" Sapendo che l'acido azotico ha la proprietà di sciogliere 

 il rame e lo zinco e che il ferro passando per mezzo di esso 

 acido allo stato di perossido non è più attaccato dal medesi- 

 mo, ho trattato altri cento grani dello stesso ottone col detto 

 acido e rinvenni un residuo non del tutto composto di peros- 

 sido di ferro, ma bensì d' un miscuglio di tal perossido e d'un 

 precipitato bianco il quale sembra non possa appartenere agli 

 altri metalli che costituiscono 1' ottone : questo residuo fu di 

 nuovo sciolto neir acido cloroidrico , come nella precedente 

 operazione ; fu anche saturato l'eccesso d'acido col carbonato 

 di calce : indi sopra il fluido filtrato si versò a poco a poco 

 dell' acido gallico, che formò un precipitato azzurro: ma sic- 

 come si era alcun poco ecceduto nell' acido gallico, il preci- 

 pitato si tornò a sciogliere. Fu allora saturato 1' eccesso dell' 

 acido coir ammoniaca e ricomparve l'intorbidamento colorato. 

 Lasciato il tutto in riposo per più giorni , e separato il pre- 

 cipitato, fu questo poi diseccato in una capsula di platino 

 reso rovente. Il residuo fu di nuovo trattato coll'acido azo- 

 tico, quindi diligentemente lavato ed asciugato a un forte ca- 

 lore. Pesata la capsula dopo tale operazione , e ripesata ap- 

 presso, dopo che fu tolto tutto il residuo per mezzo dell'ac- 

 qua, il peso si trovò diminuito di 0,6 di grano. Detto residuo 

 aveva i caratteri di perossido di ferro. ,, Fin qui il lodato 



